令和２年度 建設技術審査証明事業（下水道技術）
技術概要書

下水道更生管の定量的硬化確認手法

超音波による更生管非破壊検査法

技術審査証明事

限 2026 年 3月31日

下水第2効期

道技術

技術名称：超音波による更生管非破壊検査法

（公財）

9号

有00

［開発目標型］

設業

建設技術審査証明書

建日本（下水道更生管の定量的硬化確認手法）

下 水 道 新技術機構ૣऔબྶల!!࣢

（ 開 発 の 趣 旨 ）老朽化した下水道管きょに対して実施される現場硬化による更生工法は，現場で更生管を構築することが多く，出来形管理方法が重要になる。現在の小口径更生管の施工後の検査は，マンホール管口における厚み計測や硬化確認，TV カメラによる更生管内面の目視確認のみであり，管内の更生管が未硬化の状態であっても確認することができない。
そこで，超音波を利用して任意位置での更生管の硬化状態を確認するため非破壊検査法を開発した。超音波検査ロボットを管内で走行させながら連続的に計測する連続式計測と，１回の計測で管内の任意の点を計測する１点式計測がある。
本検査法は TV カメラ調査と同時に検査が可能であり，更生管全周を検査することができる。また，検査データは数値として表現される。作業性に優れ，簡易かつ短時間で検査できる利点を持つ。
今回，対象工法としてアルファライナー工法を追加した。
（ 開 発 目 標 ）本技術の開発目標は，次に示すとおりである。また，検査可能な対象工法は，パルテムＳＺ工法，ホースライニング工法，シームレスシステム工法，ＳＧＩＣＰ工法，ＳＧＩＣＰ－Ｇ工法，オールライナー工法，オールライナーＺ工法，ＦＦＴ－Ｓ工法，ノーディパイプ工法，ＳＤライナー工法＜Ｆ＋ＶＥ＞，アルファライナー工法の 11 工法である。
（１）検査性能：次の各条件で現場硬化管の管内検査ができること。
①適用口径：（連続式）250 ～ 800 mm 未満（１点式）200 ～ 800 mm 未満②滞留水：50 mm 以下③屈曲角：（連続式）４ °以下 （口径 300 mm 未満） 10 °以下 （口径 300 mm 以上）（１点式）２ °以下 （口径 250 mm 未満） 10 °以下 （口径 250 mm 以上）④段 差：（連続式）９ mm 以下（口径 300 mm 未満） 30 mm 以下（口径 300 mm 以上）（１点式）５ mm 以下（口径 250 mm 未満） 30 mm 以下（口径 250 mm 以上）（２）硬化確認：管内の任意位置における現場硬化管の未硬化が確認できること。

（公財）日本下水道新技術機構の建設技術審査証明事業（下水道技術）実施要領に基づき，依頼のあった「超音波による更生管非破壊検査法」の技術内容について下記のとおり証明する。
なお，この技術は 2011 年３月８日に審査証明を取得し，変更された技術である。
2021 年 3 月 18 日

建設技術審査証明事業実施機関

公益財団法人日本下水道新技術機構理事長
記
１．審 査 の 結 果
上記すべての開発目標を満たしていると認められる。
２．審査証明の前提（１）提出された資料には事実に反する記載がないものとする。
（２）本技術の検査は，標準検査要領に従い，適正な検査管理のもとで行われるものとする。
３．審査証明の範囲
審査証明は，依頼者から提出のあった開発目標に対して設定した審査方法により確認した範囲とする。
４．留意事項および付言（１）未硬化指数や音速が未硬化範囲に入った場合，計測付近を再度計測することにより未硬化を判断する。
（２）本技術は非破壊試験方法であり，物性を直接計測するものではない。
( 建設技術審査証明（下水道技術）報告書参照 )５．審査証明の詳細
2026 年 3 月 31 日
６．審査証明の有効期限
７．審査証明の依頼者

芦 森 工 業 株 式 会 社
足立建設工業株式会社
株式会社湘南合成樹脂製作所
積水化学工業株式会社
東亜グラウト工業株式会社（大阪府摂津市千里丘七丁目 11 番 61 号）（東京都豊島区東池袋三丁目７番９号）（神奈川県平塚市代官町 31 番 27 号）（東京都港区虎ノ門二丁目 10 番４号）
（東京都新宿区四谷二丁目 10 番地）

建設技術審査証明事業実施機関

公益財団法人日本下水道新技術機構

技術の概要技術の概要
超音波検査とは，探触子を対象物に当て，発信した超音波の反射波を探触子で受信する。受信した反射波は，発信した時と同じ原理で電圧に変換して受信機に取り込まれ，これらを映像化することで，対象物の内部の状態を把握する手法である。本技術は，医療用検査や産業用非破壊検査などで幅広く利用されているこの超音波検査法を更生管の検査に応用した非破壊検査法である。
本技術はこの超音波検査法を活用した更生管の硬化確認手法であり，計測には探触子を搭載した超音波検査ロボットを使用する。更生管内面の円周方向に一定距離離れた位置に設置した探触子で更生管を連続的に計測する連続式（図１）と，探触子から超音波を更生管に垂直に発信して更生管を伝搬して反射した超音波を受信する１点式（図２）がある。いずれも受信した超音波波形から未硬化指数を算出し，管内の更生管の硬化状態を確認する。
本技術の具体的な手順は次のとおりである。更生管内に超音波検査ロボットを挿入し，連続式の場合は２個の探触子を更生管に押し当てた状態で超音波検査ロボットを管内で走行させながら，片側の探触子から発信した超音波を反対側の探触子で受信する。得られた波形（図３）から未硬化指数を算出する。
１点式の場合は，計測位置まで超音波検査ロボットを移動し，探触子を更生管に押し当てた状態で更生管に超音波を発信させる。その反射波を探触子で受信し，その波形（図４）から未硬化指数を算出する。
また，底面エコーの位置と更生管の呼び厚みから音速を算出する。これらの未硬化指数と音速によって，管内の更生管の硬化状態を確認する技術である。
計測範囲

既設管

超音波探触子更生管

図１ 超音波検査概要（連続式）

図３

超音波波形（連続式）

図２

超音波検査概要（１点式）

図４ 超音波波形（１点式）

技術の特長技術の特長
技術の特長を以下に示す。
（１）次の条件で現場硬化管の管内検査ができる。
１）適用口径：（連続式）250 ～ 800 mm 未満（１点式）200 ～ 800 mm 未満２）滞 留 水：50 mm 以下
３）屈 曲 角：（連続式）4 °以下（口径 300 mm 未満）
10 °以下（口径 300 mm 以上）（１点式）2 °以下（口径 250 mm 未満）
10 °以下（口径 250 mm 以上）４）段差：（連続式）9 mm 以下（口径 300 mm 未満）
30 mm 以下（口径 300 mm 以上）（１点式）5 mm 以下（口径 250 mm 未満）
30 mm 以下（口径 250 mm 以上）（２）管内の任意位置における現場硬化管の未硬化が確認できる。

操作車内

パソコン

パルサーレシーバー

ＴＶカメラ

自走部

計測部

探触子

超音波検査ロボット
写真－１

技術の区分名称
技術の区分名称
開発目標型

超音波計測システム

技術の適用範囲
技術の適用範囲
対象更生管：現場硬化管
適 用 口 径：既設管呼び径250～800 未満（連続式）
200～800 未満（１点式）

対 象 工 法：パルテム SZ 工法，ホースライニング工法，ＳＧＩＣＰ工法，ＳＧＩＣＰ－Ｇ工法，シームレスシステム工法，オールライナー工法，オールライナーＺ工法，ＦＦＴ－Ｓ工法，ノーディパイプ工法，ＳＤライナー工法（Ｆ＋ＶＥ），アルファライナー工法

施工実績（抜粋）
施工実績（抜粋）
施工延長（m）

工法名

1 点式

連続式

パルテム SZ 工法
シームレスシステム工法
ＳＧＩＣＰ－Ｇ工法

計

185.92559.50745.42

21.50

21.50

43.00

166.4739.90

206.37

12.40

12.40

－

オールライナーＺ工法

61.40

－

61.40

ＦＦＴ－Ｓ工法

32.40

－

42.90

技術保有会社および連絡先
技術保有会社および連絡先【技術保有会社】【 問 合 せ 先】

芦 森 工 業 株 式 会 社

https://www.ashimori.co.jp/

足立建設工業株式会社

http://www.adachi-tokyo.co.jp/

株式会社湘南合成樹脂製作所

http://www.shonan-gousei.co.jp/

積水化学工業株式会社

https://www.sekisui.co.jp/

東亜グラウト工業株式会社

http://www.toa-g.co.jp/

芦 森 工 業 株 式 会 社

TEL03-5823-3042

審査証明有効年月日
審査証明有効年月日
2021 年３月 18 日～2026 年３月 31 日
インターネットによる情報公開
インターネットによる情報公開・公益財団法人

日本下水道新技術機構

・建設技術審査証明協議会

https://www.jiwet.or.jp/
https://www.jacic.or.jp/sinsa/